Bluing (steel)
ब्लूइंग, जिसे कभी-कभी ब्लूइंग के रूप में लिखा जाता है, एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें काले ऑक्साइड कोटिंग का उपयोग करके स्टील को आंशिक रूप से जंग से बचाया जाता है। इसका नाम परिणामी सुरक्षात्मक परिष्करण की नीली-काली उपस्थिति के नाम पर रखा गया है। ब्लूइंग में एक विद्युत रासायनिक रूपांतरण कोटिंग शामिल है जो सतह पर लोहे के साथ एक ऑक्सीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप चुनिंदा रूप से मैग्नेटाइट (), लोहे का काला ऑक्साइड बनाता है। इसकी तुलना में, जंग, लोहे का लाल ऑक्साइड (), जलयोजन पर एक अत्यंत बड़ी मात्रा में परिवर्तन से गुजरता है; परिणामस्वरूप, ऑक्साइड आसानी से फट जाता है, जिससे लोहे से विशिष्ट लाल जंग दूर हो जाती है। ब्लैक ऑक्साइड जंग के खिलाफ न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता है, जब तक कि गीलेपन और गैल्वेनिक क्रिया को कम करने के लिए जल-विस्थापन तेल के साथ भी उपचार नहीं किया जाता है। बोलचाल की भाषा में, काले ऑक्साइड के पतले कोटिंग्स को अक्सर 'गन ब्लूइंग' कहा जाता है, जबकि भारी कोटिंग्स को 'ब्लैक ऑक्साइड' कहा जाता है। दोनों वास्तविक बंदूक ब्लूइंग प्रदान करने के लिए एक ही रासायनिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। अवलोकन ऑक्साइड कोटिंग के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। "कोल्ड" ब्लूइंग आम तौर पर एक सेलेनियम डाइऑक्साइड आधारित यौगिक है जो स्टील को काला रंग देता है, या अक्सर बहुत गहरे भूरे रंग का होता है। यह समान रूप से लागू करने के लिए एक कठिन उत्पाद है, न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता है और आम तौर पर छोटे त्वरित मरम्मत कार्यों और टच-अप के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। "गर्म" प्रक्रिया एक क्षारीय नमक घोल है जिसमें पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसे "पारंपरिक कास्टिक ब्लैक" के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर उच्च तापमान पर किया जाता है। इस विधि को बड़ी आग्नेयास्त्र कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर, अधिक किफायती ब्लूइंग के लिए अपनाया गया था। यह अच्छा जंग प्रतिरोध प्रदान करता है, जो तेल के साथ बेहतर होता है। "रस्ट ब्लूइंग" और "फ्यूम ब्लूइंग" सबसे अच्छा जंग और जंग प्रतिरोध प्रदान करते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया लगातार किसी भी धातु को परिवर्तित करती है जो मैग्नेटाइट () में जंग लगाने में सक्षम है। एक तैलीय परत के साथ उपचार करने से ब्लूइंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग पुराने शॉटगनों को फिर से नीला करने के लिए सुरक्षित रूप से किया जाता है। कई डबल-बैरल शॉटगन नरम सोल्डर (सीसा) या सिल्वर ब्रेज़्ड होते हैं और कई भागों को उस विधि से भी जोड़ा जाता है। अन्य प्रक्रियाओं के उच्च तापमान के साथ-साथ उनकी कास्टिक प्रकृति सोल्डर्ड जोड़ों को कमजोर कर सकती है और बंदूक को उपयोग करने के लिए खतरनाक बना सकती है। ब्लूइंग एक भट्टी में भी की जा सकती है, उदाहरण के लिए एक तलवार या अन्य वस्तु जो पारंपरिक रूप से एक लोहार या विशेषज्ञ जैसे हथियार-लोहार द्वारा बनाई जाती है। आज तक लोहार उत्पाद कभी-कभी संस्कृतियों और समाज के वर्गों में पारंपरिक कारीगरों द्वारा नीले रंग के इस्पात से बने पाए जा सकते हैं जो उस तकनीक का उपयोग आवश्यकता या पसंद से करते हैं। प्रक्रियाएँ गर्म कास्टिक ब्लूइंग ब्लूइंग को पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और क्वथनांक तक गर्म किए गए पानी के घोल में स्टील के हिस्सों को डुबो कर लागू किया जा सकता है, जो विधि पर निर्भर करता है। इसी तरह, स्टेनलेस स्टील के हिस्सों को नाइट्रेट और क्रोमेट के मिश्रण में डुबोया जा सकता है, इसी तरह गर्म किया जा सकता है। इन दोनों में से किसी भी विधि को 'हॉट ब्लूइंग' कहा जाता है। गन ब्लूइंग में हॉट ब्लूइंग वर्तमान मानक है, क्योंकि यह और रस्ट ब्लूइंग दोनों ही रस्ट-प्रतिरोध और उजागर बंदूक धातु की कॉस्मेटिक सुरक्षा की सबसे स्थायी डिग्री प्रदान करते हैं, और हॉट ब्लूइंग में रस्ट ब्लूइंग की तुलना में कम समय लगता है। रस्ट ब्लूइंग को गर्म और ठंडे ब्लूइंग प्रक्रियाओं के बीच विकसित किया गया था, और मूल रूप से 19 वीं शताब्दी में बंदूकधारियों द्वारा गर्म ब्लूइंग प्रक्रियाओं के विकास से पहले नीले आग्नेयास्त्रों के लिए उपयोग किया जाता था। प्रक्रिया यह थी कि बंदूक के हिस्सों को एक एसिड घोल में कोट किया जाता था, भागों को समान रूप से जंग लगने दिया जाता था, फिर लाल ऑक्साइड को काले ऑक्साइड में बदलने के लिए उबलते पानी में भागों को डुबो दिया जाता था, जो लाल ऑक्साइड की तुलना में अधिक सुरक्षात्मक, स्थिर परत बनाता है; उबलता पानी लागू एसिड घोल (अक्सर पानी में पतला नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड) से किसी भी शेष अवशेष को भी हटा देता है। फिर एक कार्डिंग ब्रश-नरम, पतले (आमतौर पर मोटे) तारों के साथ एक तार ब्रश-या पहिये का उपयोग करके ढीले ऑक्साइड को कार्ड किया जाता था (साफ़ किया जाता था)। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया गया जब तक कि रंग की वांछित गहराई प्राप्त नहीं हो गई या धातु बस आगे रंग नहीं लेती। यह एक कारण है कि जंग और धुआं आमतौर पर अन्य तरीकों की तुलना में अधिक जंग प्रतिरोधी होते हैं। फिर भागों को तेल लगाया जाता है और रात भर खड़ा रहने दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक गहरा नीला-काला रंग छोड़ती है। इस प्रक्रिया के आधुनिक घरेलू शौकिया संस्करण आमतौर पर अधिक खतरनाक एसिड की आवश्यकता से बचने के लिए जंग लगने वाले कदम के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नमक के घोल का उपयोग करते हैं, जो कभी-कभी सिरके को भिगोने से पहले होता है। फ्यूम ब्लूइंग फ्यूम ब्लूइंग जंग ब्लूइंग के समान एक और प्रक्रिया है। एसिड घोल को सीधे धातु के भागों पर लगाने के बजाय, भागों को नमी के स्रोत, नाइट्रिक एसिड के एक पात्र और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक पात्र के साथ एक सीलबंद कैबिनेट में रखा जाता है। एसिड के मिश्रित धुएँ लगभग 12 घंटों में भागों की सतह (अंदर और बाहर) पर एक समान जंग पैदा करते हैं। फिर भागों को आसुत जल में उबला जाता है, सुखाया जाता है, फिर कार्ड किया जाता है, जैसे कि जंग ब्लूइंग के साथ। इन प्रक्रियाओं को बाद में प्रमुख आग्नेयास्त्र निर्माताओं द्वारा छोड़ दिया गया था क्योंकि इसे पूरी तरह से पूरा करने में अक्सर कुछ दिनों का समय लगता था, और यह बहुत श्रम-गहन था। वे अभी भी कभी-कभी बंदूक बनाने वालों द्वारा उस समय की अवधि की बंदूक के लिए एक प्रामाणिक फिनिश प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जब जंग ब्लूइंग प्रचलन में थी, जो पहले के प्रतिनिधि आग्नेयास्त्र प्रतिकृतियों पर ब्राउनिंग के उपयोग के समान थी। रस्ट ब्लूइंग का उपयोग शॉटगन बैरल पर भी किया जाता है जो बैरल के बीच पसलियों में मिलाया जाता है, क्योंकि गर्म ब्लूइंग समाधान ब्लूइंग प्रक्रिया के दौरान सोल्डर को पिघलाते हैं। बड़े पैमाने पर औद्योगिक गर्म ब्लूइंग अक्सर एक ब्लूइंग भट्टी का उपयोग करके किया जाता है। यह ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग बनाने के लिए एक वैकल्पिक विधि है। गर्म स्नान (हालांकि कम तापमान पर) रासायनिक रूप से प्रेरित विधि का उपयोग करने के स्थान पर, तापमान को नियंत्रित करके स्टील को ठीक से गर्म करना संभव है जैसे कि लाल ऑक्साइड के ऊपर चुनिंदा रूप से ब्लैक ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे भी किसी भी महत्वपूर्ण जंग प्रतिरोध प्रदान करने के लिए तेल लगाया जाना चाहिए। कोल्ड ब्लूइंग के तरीके भी हैं, जिन्हें गर्मी की आवश्यकता नहीं होती है। वाणिज्यिक उत्पादों को व्यापक रूप से छोटी बोतलों में ठंडे नीले रंग के आग्नेयास्त्रों के लिए बेचा जाता है, और इन उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत बंदूक मालिकों द्वारा बंदूक के अंत तक छोटे टच-अप को लागू करने के लिए किया जाता है, ताकि एक छोटे से खरोंच को समय के साथ बंदूक पर जंग का एक प्रमुख स्रोत बनने से रोका जा सके। कोल्ड ब्लूइंग विशेष रूप से होलस्टर पहनने के लिए प्रतिरोधी नहीं है, और न ही यह बड़ी मात्रा में जंग प्रतिरोध प्रदान करता है। अक्सर यह नियमित रूप से लागू करने और अतिरिक्त रूप से तेल लगाने पर बंदूक के खत्म होने का पर्याप्त कॉस्मेटिक टच-अप प्रदान करता है। हालांकि, जंग वाले छोटे क्षेत्र अक्सर किसी भी ठंडे नीले रंग की प्रक्रिया से बेहतर मेल खाते हैं, मिश्रण करते हैं और खराब हो जाते हैं। कम से कम एक ठंडे ब्लूइंग घोल में सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है। ये सतह पर कॉपर सेलेनाइड की परत जमा करके काम करते हैं। नाइटर ब्लूइंग नाइटर ब्लूइंग प्रक्रिया में, पॉलिश किए गए और साफ किए गए स्टील के हिस्सों को पिघले हुए लवणों के स्नान में डुबोया जाता है-आमतौर पर पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट (कभी-कभी कुल नाइट्रेट के प्रति पाउंड मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ)। मिश्रण को गर्म किया जाता है और भागों को तार के साथ इस घोल में लटका दिया जाता है। रंग परिवर्तन के लिए भागों को लगातार देखा जाना चाहिए। क्रॉस सेक्शन और भागों का आकार फिनिश के परिणाम और इसे प्राप्त करने में लगने वाले समय को प्रभावित करता है। इस विधि का उपयोग गंभीर रूप से गर्मी से उपचारित भागों जैसे रिसीवर, स्लाइड या स्प्रिंग्स पर नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग आम तौर पर छोटे भागों जैसे पिन, शिकंजा, दर्शनीय स्थलों आदि पर किया जाता है। रंग पुआल, सोना, भूरा, बैंगनी, नीला, टील और फिर काले रंग के होते हैं। इस परिष्करण के उदाहरण पुरानी पॉकेट घड़ियों पर आम हैं जिनके हाथ 'मोर नीला', एक समृद्ध इंद्रधनुषी नीला प्रदर्शित करते हैं। कलर केस हार्डनिंग कलर केस हार्डनिंग आमतौर पर आग्नेयास्त्र उद्योग में नियोजित सभी धातु रंगों का पूर्ववर्ती है। समकालीन गर्मी-उपचार योग्य स्टील मौजूद नहीं थे या अपनी शैशवावस्था में थे। नरम, कम कार्बन वाले इस्पात का उपयोग किया जाता था, लेकिन आग्नेयास्त्र प्राप्त करने वालों के लिए मजबूत सामग्री की आवश्यकता होती थी। प्रारंभ में केस सख्त करने का उपयोग किया जाता था लेकिन इसमें कोई सौंदर्यशास्त्र नहीं था। कलर केस सख्त तब होता है जब नरम स्टील्स को जले हुए चमड़े, हड्डी के लकड़ी के कोयले और लकड़ी के लकड़ी के कोयले के मिश्रण में उचित रूप से एयरटाइट क्रूसिबल में पैक किया जाता है। इस क्रूसिबल को 6 घंटे तक गर्म किया जाता था (जितनी देर तक गर्मी लगाई जाती थी, केस उतना ही गाढ़ा होता था)। इस हीटिंग प्रक्रिया के अंत में क्रूसिबल को ओवन से हटा दिया जाता है और स्नान के नीचे एक छिद्रित कुंडल के माध्यम से हवा के साथ पानी के स्नान के ऊपर रखा जाता है। क्रूसिबल के निचले हिस्से को खोला जाता है जिससे सामग्री तेजी से उबलते पानी में गिर जाती है। विभेदक शीतलन के कारण रंगों के पैटर्न दिखाई देते हैं और साथ ही भाग कठोर हो जाता है। इस विधि की विविधताओं के माध्यम से विभिन्न रंगों को प्राप्त किया जा सकता है जिसमें पानी के बजाय तेल में शमन शामिल है। ब्राउनिंग 'ब्राउनिंग' नियंत्रित लाल जंग है, और इसे 'प्लूमिंग' या 'प्लम ब्राउन' के रूप में भी जाना जाता है। आम तौर पर भूरे रंग के लिए नीले रंग के समान घोल का उपयोग किया जा सकता है। अंतर यह है कि ब्लूइंग के लिए उबलते पानी में विसर्जन किया जाता है। इसके बाद जंग काले-नीले रंग में बदल जाती है। कई पुराने ब्राउनिंग और ब्लूइंग सूत्र संक्षारक घोल (धातु को जंग लगाने के लिए आवश्यक) पर आधारित होते हैं, और अक्सर इसमें साइनाइड या पारा लवण घोल होते हैं जो विशेष रूप से मनुष्यों के लिए विषाक्त होते हैं। एप्लिकेशन ब्लूइंग का उपयोग आमतौर पर बंदूक निर्माताओं, बंदूक बनाने वालों और बंदूक मालिकों द्वारा अपने आग्नेयास्त्रों के कॉस्मेटिक रूप को बेहतर बनाने और उनके जंग प्रतिरोध का एक उपाय प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग यंत्रकारों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए गए उपकरणों की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए भी किया जाता है। ब्लूइंग सतही खरोंच का विरोध करके धातु की फिनिश को बनाए रखने में भी मदद करता है, और बंदूक की नली को नीचे देखते समय निशानेबाज की आंखों की चमक को कम करने में भी मदद करता है। सभी नीले भागों को अभी भी जंग से बचने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। ब्लुइंग, एक रासायनिक रूपांतरण कोटिंग होने के नाते, घिसाव और जंग प्रतिरोध के खिलाफ उतना मजबूत नहीं है जितना कि परतदार कोटिंग्स, और आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर (0.0001 इंच) से मोटा नहीं होता है। इस कारण से, यह माना जाता है कि सटीक रूप से मशीन वाले भागों में कोई सराहनीय मोटाई नहीं जोड़ी जाती है। घर्षण, होल्स्टर वियर की तरह, जल्दी से ठंडे ब्लूइंग को हटा देता है, और लंबे समय तक उपयोग करने पर गर्म ब्लूइंग, जंग या धुएं के ब्लूइंग को भी हटा देता है। आमतौर पर जहाँ घर्षण मौजूद हो वहाँ स्पर्श के रूप में ठंडे ब्लूइंग का उपयोग करना अनुचित है। यदि कोल्ड ब्लूइंग एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है, तो कोटिंग के जीवन को यथासंभव बढ़ाने के लिए क्षेत्र को तेल से भरा रखना चाहिए। नई बंदूकें आम तौर पर कम से कम महंगी फिनिश के रूप में पेश किए गए ब्लू फिनिश विकल्पों में उपलब्ध होती हैं, और यह फिनिश अन्य फिनिश जैसे पार्कराइजिंग या हार्ड क्रोम प्लेटिंग या टेनिफर जैसी नाइट्राइडिंग प्रक्रियाओं की तुलना में जंग प्रतिरोध प्रदान करने में भी सबसे कम प्रभावी है। ब्लूइंग का उपयोग महीन घड़ियों के स्टील के हिस्सों और अन्य महीन धातु के काम के लिए रंग प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। यह अक्सर रसायनों के बिना केवल स्टील को तब तक गर्म करके प्राप्त किया जाता है जब तक कि एक नीली ऑक्साइड फिल्म दिखाई न दे। ऑक्साइड फिल्म की नीली उपस्थिति का उपयोग कठोर होने के बाद कार्बन स्टील को टेम्परिंग करते समय तापमान के संकेत के रूप में भी किया जाता है, जो स्प्रिंग्स के लिए उपयुक्त टेम्परिंग की स्थिति का संकेत देता है। ब्लूइंग का उपयोग कास्ट-आयरन कुकवेयर को मसालेदार बनाने में भी किया जाता है, ताकि इसे अपेक्षाकृत जंग-रोधक और गैर-छड़ी बनाया जा सके। इस मामले में खाना पकाने का तेल, बंदूक के तेल के बजाय, पानी को विस्थापित करने और जंग को रोकने का कार्य करता है। प्रीमियम बाड़ लगाने वाले ब्लेड को अक्सर नीले रंग की फिनिश के साथ पेश किया जाता है। यह परिष्करण उन्हें बिना जंग लगे खेल बैग जैसी उच्च आर्द्रता वाली स्थितियों में संग्रहीत करने की अनुमति देता है। ब्लूइंग अक्सर एक शौकिया प्रयास है, और ब्लूइंग के कई तरीके हैं, और प्रत्येक विधि की सापेक्ष प्रभावकारिता के बारे में बहस जारी है। ऐतिहासिक रूप से, रेजर ब्लेड अक्सर नीले रंग के स्टील के होते थे। रेजर ब्लेड के ब्लू स्टील का एक गैर-रैखिक प्रतिरोध गुण, जो बाद में अर्धचालक डायोड जंक्शनों में खोजे गए उसी गुण का पूर्वाभास करता है, साथ ही ब्लू स्टील रेजर ब्लेड की तैयार उपलब्धता के कारण रेजर ब्लेड का उपयोग क्रिस्टल सेट एएम रेडियो में एक डिटेक्टर के रूप में किया गया जो सैनिकों (फॉक्सहोल रेडियो के रूप में) या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के कैदियों द्वारा बनाया गया था। गैर-लौह सामग्री ब्लूइंग जंग से बचाने के लिए केवल लौह सामग्री जैसे स्टील, कच्चा लोहा या स्टेनलेस स्टील पर काम करता है क्योंकि यह लोहे को Fe3O4 में बदल देता है। चूंकि एल्यूमीनियम और पॉलिमर में जंग नहीं लगती है, इसलिए उन्हें नीला नहीं किया जा सकता है, और कोई जंग सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। हालांकि, ब्लूइंग प्रक्रिया के रसायन एल्यूमीनियम और बहुलक भागों पर असमान धुंधलापन का कारण बन सकते हैं। एल्यूमीनियम पर गर्म ब्लूइंग का प्रयास कभी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिक्रिया करता है कि यह आमतौर पर कास्टिक नमक स्नान में घुल जाता है। यह भी देखें टेम्परिंग (धातु विज्ञान) फॉस्फेट रूपांतरण कोटिंग पेटीना नोट्स संदर्भ आगे पढ़ना हालांकि कोटिंग्स जंग की रोकथाम